קשיות רוקוול

שיטת רוקוול היא שיטה לבדיקות קשיות. זו השיטה המקובלת ביותר בתעשייה בגלל שהיא קלה יחסית לביצוע. השיטה מבוססת על החדרה של חודרן קשה לתוך החומר ומדידת עומק החדירה.

== סקאלות לבדיקות קשיות בשיטת רוקוול ==
קיימות מספר סקאלות לבדיקות הנ"ל על בסיס קומבינציה "חודרן–עומס". ישנם שלושה סוגים של חודרנים:
*כדור ממתכות קשות
*כדור מפלדה קשה (לא מומלץ)
*קונוס יהלום עם זווית 120°
העומסים המקובלים: 60 ק"ג, 100 ק"ג ו-150 ק"ג. הערך של קשיות רוקוול הוא ההפרש בעומק החדירה בין העומס המקסימלי לחדירה בעומס פרלימינרי של 10 ק"ג.

<div style="text-align: center;">
הסקאלות העיקריות של קשיות רוקוול
</div><center>
{| class="wikitable" style="float;" align="center"
! |סקאלה
! |חודרן
! |עומס, ק"ג
|-----
| А
| קונוס יהלום עם זווית 120°
| 60 ק"ג
|-----
| B
|קונוס יהלום עם זווית 120°
| 100 ק"ג
|-----
| С
|קונוס יהלום עם זווית 120°
| 150 ק"ג
|+
|}</center>

=== נוסחאות לחישוב קשיות רוקוול ===
קשיות לפי סקאלה HRC צחושבת לפי הנוסחה הבאה:<math display="block">HRC = 100 - \frac{H - h}{0.002}</math>
לסקאלה C מחולקת ל-100. הפרש H - h הוא הפרש בעומק החדירה לאחר הורדת העומס העקרי לבין חדירה בעומס הפרלימינרי.

קשיות לפי סקאלה HRB מחשבים לפי נוסחה הבאה:
<math display="block">HRB = 130 - \frac{H - h}{0.002}</math>
סקאלה B מחולקת ל-130 ויש לה אותו איפוס כמו לסקאלת C.

=== דרישות לביצוע בדיקת רוקוול ===
#	החודרן והסדן צריכים להיות נקיים ולשבת בצורה נכונה
#	פני השטח הנבדקים צריכים להיות חלקים, נקיים מתחמוצת. פני שטח מיוצר על ידי עיבוד שבבי גס מתאים לבדיקה
#	פני השטח הנבדקים צריכים להיות שטוחים הנוחים לחודרן
#	בדיקות על פני שטח גליליים נותנות תוצאות לא נכונות, תלויות בעקמומיות, עומס, חודרן וקשיות החומר
#	עובי הדגם צריך להיות מספיק כדי לא לייצר בליטות על הצד ההפוך של הדגם. מומלץ שעובי הדגם יהיה לפחות פי-10 יותר מעומק החדירה
#	מרחק בין העקבות או בין העקבה לבין קצה הדגם צריך להיות לפחות פי-3 מקוטר העקבה
#	על המפעיל להסתכל באופן ישיר על שעון המכשיר כדי למנוע סטיות בקריאה

=== ביצוע בדיקות ===
סקאלה של מכשיר רוקוול
#	יש לבחור את הסקאלה המתאימה (A, B או C) לפי החומר הנבדק (לפי התקן)
#	יש להשתמש בחודרן ועומס נכונים
#	יש לבצע שתי עקבות פרלימינאריות (לא לקחת תוצאות אלה בחשבון) כדי לוודא ביצוע פעולה נכון ותושבת טובה של חודרן ושולחן המכשיר לאחר החלפה. יש לבצע את העקבות על פלטה פסולה
#	יש לשים מסטר (TEST BLOCK) על שולחן המכשיר
#	יש להשקיע העומס הפרלימינרי (10 ק"ג כוח) – החץ הקטן על השעון יש להתאים לנקודה. יש לאפס את הסקאלה (אותו אפס לכל הסקאלות).
#	יש להשקיע את העומס העיקרי ולחכות לקבלת העומס המקסימלי (עצירת תנועה של חץ גדול)
#	לאחר הורדת עומס יש לקרוא את ערך הקושי על הסקאלה המתאימה
#	יש לבצע פעולות 4 – 7 על הדגם (חלק)

==== הערות ====
#	לפני בדיקת דגם (חלק) יש לבצע 3 בדיקות על המסטר. הפרש בין הערך הנומינלי של קושי המסטר לקושי הנמדד צריך להיות פחות מ- ± 1
#	על כל דגם יש לבצע לפחות 3 בדיקות
#	אין לקחת בחשבון את הבדיקה הראשונה על כל דגם

== תקנים ==
<div style="direction: ltr;">
# ISO 6508-1 Metallic Materials — Rockwell Hardness Test<br />Part 1: Test Method (Scales A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)
#ASTM E-18 Standard Methods for Rockwell Hardness and Rockwell Superficial Hardness of Metallic Materials
#ASTM E-140 Standard Hardness Conversion Tables for Metals. Relationship Among Brinell Hardness, Vickers Hardness, Rockwell Hardness, Superficial Hardness, Knoop Hardness, and Scleroscope Hardness
</div>

== ספרות ==
<div style="direction: ltr;">
#William D. Callister, Jr. Materials Science and Engineering. The Introduction. John Wiley & Sons
#Я.Б. Фридман. Механические свойства металлов. Изд. 3, в 2-х частях. М., "Машиностроение", 1974 (ברוסית)
#М.Л. Бернштейн, В.А Займовский. Механические свойства металлов. Изд. второе, М., "Металлургия", 1979 (ברוסית)
</div>

==ראו גם==
* שיטת ברינל
* שיטת ויקרס

==קישורים חיצוניים==

קטגוריה:הנדסת חומרים
קטגוריה:קשיות
קטגוריה:מטלורגיה
קטגוריה:גדלים פיזיקליים חסרי ממדים